460 Gesammtsitzung 



in Folge dessen schwarz sind, mufs man sich vor Verwechsekm- 

 gen hüten, da die Eisenoxydkrystalle, wenn sie Rhomboeder in 

 Combination mit der Basis sind, eine Form annehmen, die der 

 der Octaeder ganz ähnlich ist. Die schwarzen Eisenoxyd- 

 krystalle sind aber bei Hebung des Focus an den Rändern 

 immer etwas röthlich durchscheinend, und daran zu erkennen. 



Verhalten des Titaneisenerzes gegen Borax, und Darstel- 

 lung von kry stallisirte m Titaneisenerz und titanhal tigern 

 Magn eteisenerz. 



Schmelzt man Titaneisenerz (z. B. vom Ilmengebirge) mit 

 Borax in der Innern Flamme, so erhält man bei starkem Zu- 

 satz ein dunkelgefärbtes Glas, das unzusamra engedrückt blau- 

 grau, zusammengedrückt braun und noch durchsichtig ist, und 

 unter dem Mikroskop betrachtet kleine schwarze sternförmige 

 Krystalle eingeschlossen enthält. Bei noch gröfserm Zusatz 

 wird das Glas auch zusammengedrückt ganz undurchsichtig 

 und blau; die Oberfläche bleibt beim Erkalten noch glänzend, 

 wird aber körnig. In Salpetersäure aufgelöst, bleibt ein Rück- 

 stand von Krystallen von Titaneisenerz , welche die Form von 

 regulären sechsseitigen Tafeln haben, die aber fast stets in die 

 Länge gezogen, und zu dreien zwillingsartig durchwachsen sind, 

 so dafs immer je zwei eine Seitenfläche der Tafel in gleicher, 

 die benachbarte in entgegengesetzter Richtung haben , eine 

 Zwillingsverwachsung, die bei dem natürlichen Titaneisenerz 

 noch nicht bekannt ist, aber bei dem Eisenglanze vorkommt, 

 wenn gleich auch hier nicht bei den Krystallen, die durch Vor- 

 herrschen der Basis tafelförmig geworden sind, sondern bei 

 denen, wo die Rhomboederflächen vorherrschen, wie bei den 

 Krystallen von Altenberg in Sachsen. Die Durchwachsung 

 geschieht mehr oder weniger regelmäfsig, ich habe von der 

 grofsen Menge von Verschiedenheiten in den Fig. 1 — 4 einzelne 

 Fälle, die ich beobachtet habe, gezeichnet. In Fig. 1 ist die 

 Verwachsung sehr regelmäfsig; in Fig. 2 sind nur zwei Kry- 

 stalle durcheinander gewachsen, in Fig. 3 ist bei drei anein- 

 ander gewachsenen nur der mittlere hindurch gewachsen, in 

 Fig. 4 sind nur zwei Krystalle aneinandergewachsen. Nicht 

 selten kommen diese Zwillingskrystalle mit andern Zwillings- 



